— 542 — 
Se la tangente è compresa fra « e e, il solido separantesi nell'istante successivo 
a quello in cui il triangolo delle tre fasi occupa la posizione segnata nella figura 13 
ha la composizione 9g, ma, come sappiamo, consta delle due fasi a e c. Se diciamo 
dp la quantità infinitesima di g che si separa, le quantità di @ e di e sono date 
rispettivamente da dp È e dp n Queste quantità sono date a meno di infinite- 
simi di ordine superiore, perchè mentre il solido 9 si separa, il triangolo delle tre 
fasi viene ad occupare una nuova posizione infinitamente vicina, e quindi 49 diventa 
aq4+ dl, e qgeqe+ dl', in cui dl e dl' sono gli incrementi positivi o negativi 
subìti nello spostamento dai segmenti ag e ge. 
La reazione che si compie è: 
liquido è = cristallo a -+ cristallo e. 
Sebbene questa reazione caratterizzi il modo come avviene il fenomeno, non è la 
principale trasformazione che si compie, perchè nello stesso tempo le singole fasi 
costituenti il miscuglio in via di solidificazione vanno tutte per diffusione variando 
continuamente di composizione ('). 
Segnando esageratamente la posizione immediatamente successiva del triangolo 
di tre fasi con i punti «' 2' e’, a equilibrio stabilito il solido non sarà g, ma €; 
naturalmente x consterà delle due fasi a',c", e si troverà sul punto di incontro della 
retta 2" / con la retta a'c'. 
Coll’abbassarsi della temperatura i punti 4 e e descrivono due linee, le quali 
vanno via via avvicinandosi fino a coincidere in un punto limite della linea binodale 
(linea che, come sappiamo, col variare della temperatura varia di forma e di posi- 
zione). D'altra parte essi hanno preso origine contemporaneamente dall'altro punto 
limite della linea binodale, e perciò essi descrivono una linea chiusa che d'ora in- 
nanzi diremo linea di lacuna. Questa è divisa in due rami dai punti limiti, e in essa 
ad ogni punto di un ramo corrisponde nell'altro ramo un punto ad esso coniugato; la 
retta di coniugazione che unisce questi punti non è altro che il lato «e di solido del 
triangolo di tre fasi che passa per i punti coniugati. 
Se il punto / trovasi entro la linea di lacuna giungerà un momento in cui pas- 
serà per esso il lato di solido del triangolo di tre fasi, e allora la cristallizzazione 
sarà finita. Se nella fig. 13 indichiamo con a” d” e” quest'ultima posizione del trian- 
golo, 9" sarà la composizione del liquido ultimo che dal miscuglio / si può ottenere. 
Ogni miscuglio quindi, la composizione del quale trovasi su a" e”, avrà 8” come ul- 
timo liquido capace di esistenza. 
Nel caso particolare del miscuglio / il cammino di solidificazione è dunque / 58”, 
e lungo 22” si separano due fasi solide. Se p è la quantità di / che trovasi presente, 
le quantità di a” e di e" che a cristallizzazione compiuta si troveranno nella massa 
di a' l 
; 
e ento 
al” c' p a! o 
sono rispettivamente p 
(1) Vedi Hittner e Tammann. Zeit. fir Anorg. Ch. 44 182. 
